— 844 — 



Cloruro e bromuro di piombo. — I valori di conduttività del cloruro 

 di piombo puro sono in sufficiente buon accordo con quelli dati da Graetz (*) ; 

 invece non mi consta che siano già state fatte misure di conduttività del 

 bromuro di piombo nell' intervallo di temperatura, in cui ho eseguito le mie 

 esperienze. Vennero costruite isoterme di conduttività a 200", 250°, 300°. 

 Nella tabella 1* sono raccolti i valori relativi a varie miscele di questi 

 ^due sali. 



Tabella l a . 



{Conduttività specifiche!. 



Molecole °/o 

 Pb Br 2 



t = 200° 



t = 250° 



t = 300° 



0.0 



0.000050 



0.000140 



0.00060 



15.0 



0.000034 



0.000090 



0.00040 



30.0 



0.000022 



0.000075 



0.00025 



40.0 



0.000016 



0.000054 



0.00023 



50.0 



0.000012 



0.000040 



0.00021 



60.0 



0.000017 



0.000067 



0.00024 



70.0 



0.000038 



0.000102 



0.00034 



85.0 



0.000046 



0.000223 



0.00058 



100.0 



0.000081 



0.000274 



0.00086 



Tutte le isoterme mostrano un minimo, corrispondente approssimativa- 

 mente alla miscela equimolecolare (vedi avanti, fig. 1). 



Cloruro e bromuro d'argento. — Le conduttività dei componenti puri 

 sono in accordo con quelle date da Benrath e Tubandt (11. ce). 



Vennero eseguite misure di parecchie miscele a 200°, 250°, 300°, 

 350°, 400°. I valori delle conduttività delle miscele comprese tra e 70 

 mol. % AgBr sono inferiori a quelli calcolati con la regola dei miscugli; per 

 le altre miscele si hanno valori leggermente superiori, cosicché specialmente 

 per le isoterme, alle temperature più basse si nota un brusco salto nei va- 

 lori di conduttività alla miscela di 30 mol°/„AgCl, in corrispondenza cioè 

 del minimo nelle temperature di cristallizzazione, (vedi avanti, fig. 2). 



(') Graetz, Wiedemm. Ann. 40, 18, (1890). 



